088 



Wenn man Kiesel- und Kalk-Eide in Abzug bringt und die übrigen 

 Bestandteile auf 100 Thcilc berechnet , so beträgt die Menge des Wassers 

 in (I) 28,5, in (II) 29,4 Pioz., aUo um 20 Proz. weniger als Dei.vaux in 

 der Analyse ^a>, und um nahe 12 Proz. weniger als er in (b) und (c) an- 

 gab. Da die von H. untersuchten Stücke seit Jahren in trockenen war- 

 men Räumen aufbewahrt woi den waren, so ist das Mineral im Laufe der 

 Zeit so weit ausgetrocknet , dass es einen grossen Theil seines Wassers 

 verloren hat, der wohl als hygroskopischer zu betrachten seyn dürfte, weil 

 ein so beträchtlicher Abgang von zu seiner chemischen Konstitution ge- 

 hörigem Wasser demselben wohl ein verändertes Ansehen hätte verleihen 

 müssen. Es wurde nun wahrscheinlich von Dej.vaux ohne vorhergegan- 

 gene Trocknung untersucht, wo dieses Mineral noch einen bedeutenden 

 Überschuss von hygroskopischer Feuchtigkeit enthielt. Denn, wurde eine 

 trockene Menge desselben wieder einer mit Wasser Dämpfen gesättigten 

 Atmosphäre, unter einer Glasglocke neben ein Gefäss mit Wasser, aus- 

 gesetzt, so ergab sich binnen wenigen Tagen eine Gewichts-Zunahme 

 für den Delvauxit von Berneau von Leoben 

 . 8,73 Proz. 10,06 Proz. 

 . 0,71 „ 0,36 „ 



. 0,17 „ 0,12 „ 



• 0,35 „ 0,23 „ 



• " OjOl » OjOJ „ 



9,97 Proz. 10,78 Proz., 

 wenn das Mineral in Form kleiner Stücke angewandt worden; bei Pulver- 

 Form war sie ein wenig höher. Berechnet man die Zusammensetzung des 

 Minerals mit Zugrundelegung dieser Wasser-Menge, so nähern sich die 

 Resultnte schon sehr jenen, welche Delvaux in der ersten Analyse fand; 

 allein diese ergab schon viel weniger, als die beiden anderen. Es wurde 

 sonach versucht, ob das Mineral noch weitere Mengen aufzunehmen im 

 Stande sey, was jedoch bei einer noch 8 Tage fortgesetzten Behandlung 

 nicht mehr statt fand. 



Wie aus H's. Analysen ersichtlich ist, verlor das Mineral aber auch 

 in bereits scheinbar trockenem Zustande bei 100° noch über 0,12. 

 Wenn auch anzunehmen , dass bei dieser Temperatur ein Theil des che- 

 misch gebundenen Wassers abging, so wurden doch schon bei 50° und 

 selbst bei ,40° einige Prozente Gewichts-Abnahme gefunden. H. liess das 

 Mineral nun über Chlorkalzium unter einer Glas-Glocke so lange trocknen, 

 bis das Gewicht konstant blieb, nämlich einige Tage lang. Das Aussehen 

 des Minerals blieb auch nach dieser Trocknung unverändert, und es durfte 

 sonach geschlossen werden , dass demselben dadurch chemisch gebundenes 

 Wasser nicht entzogen worden seyn konnte. Der Gewichts-Verlust be- 



in 3 



T 



agen 



„ 4 





» 



„ 5 





» 



„ 8 





» 



„12 







trup- nun : 



für den Delvauxit von Hernedu von Leoben. 

 nach 3 Tagen . . 8,14 Proz. 9,24 Proz. 



„ 6 „ . . 0,88 „ 0,27 „ 



0,41 



12 



9,02 Proz. 9,92 Proz. 



